— 45 — 



Uanonnalie des aciers au nickel. 



Quel que soit le mode d'investig'ation que l'on applique aux 

 alliages du fer et du nickel, on constate que leurs propriétés les 

 classent à part de tous les autres corps métalliques. Il en est, par 

 exemple, de non-magnétiques à la température ordinaire; mais, 

 si on les refroidit, on voit apparaître les propriétés magnétiques, 

 qui se conservent ou s'évanouissent suivant la composition de l'al- 

 liage, lorsqu'il est ramené à la température de départ. Les pro- 

 priétés, de ces alliages sont donc irréversibles ou ^réversibles, et 

 leur étude montre que les plus pauvres en nickel appartiennen 

 à la première catégorie, les plus riches à la seconde. 



Pour l'objet qui nous occupe, les alliages à transformations 

 réversibles sont les seuls intéressants. Ces alliages partent d'une 

 proportion de nickel égale au quart environ, et s'étendent jusqu'au 

 nickel pur. 



Leur dilatabilité est en frappante contradiction avec la règle 

 des mélanges. 



Partant d'une valeur en forte anomalie positive, marquée par 

 la distance à la droite AB (fìg. 2), qui représenterait les résultats 

 conformes à cette règle, elle s'abaisse rapidement, coupe la droite 

 aux environs 29 p. 100, puis continue, pour passer, vers 36 p. 100, 

 par un minimum accusé, après lequel elle vient lentement se raccorder 

 à la droite des mélanges. Les alliages voisins du minimum ont 

 reçu le nom générique d'inva?'. 



Il est nécessaire de préciser le sens dans lequel la courbe 

 doit être comprise. Elle ne se rapporte pas à des alliages de fer 

 et de nickel, purs de toute addition. Ces alliages, sans doute 

 irréalisables, seraient, de plus, inutilisables, faute de pouvoir subir 

 le forgeage. Tous les résultats ont été ramenés à des alliages 

 contenant uniformément 0,4 p. 100 de manganèse et 0,1 p. 100 de 

 carbone, proportions moyennes des fabrications industrielles pour 

 les alliages du type invar. 



Les dilatabilités représentées ici se rapportent, en plus, aux 

 alliages dits à l'étal naturel, pour cette raison qu'ils ont été 

 simplement abandonnés à l'air après le laminage, fait au rouge. 



Partant d'un alliage à l'état naturel, on peut relever sa dila- 

 tabilité en le réchauffant au rouge pour le laisser refroidir lente- 

 ment; on l'abaisse par la trempe, et plus encore par un écrouis- 



